134 



C. VAX EYK. 



sur les mélanges solidifiés. Le résultat fut qu'à l'exception des concen- 

 trations d'environ 84 à 93 % KNO z , les températures de transforma- 

 tion se laissent déterminer de cette manière avec un degré de certitude 

 plus ou moins grand. Dans le domaine compris entre 84 et 93% envi- 

 ron, on se trouve arrêté par ce que la solidification s'étend sur un très 

 grand intervalle de température, et qu'ici il y a le plus de chance que 

 la masse solidifiée ne forme pas de cristaux homogènes. J'ai donc pour 

 ce domaine isolé par solidification partielle des cristaux mixtes de con- 

 centration déterminée, et les ai étudiés dans l'huile suivant la méthode 

 Eothmund. Nous verrons plus loin que la méthode Bellati et Lussaxa 

 donne les meilleurs résultats quand les rapports de mélange sont tels 

 que la masse solidifiée est un conglomérat de deux espèces de cristaux 

 mixtes de concentration déterminée. 



Ce n'est que dans ce cas que nous avons affaire à une température 

 de transformation nettement déterminée. Toutes les autres transforma- 

 tions s'accomplissent dans un intervalle de température plus ou moins 

 grand ; on comprend donc que toutes les méthodes, chez les cristaux 

 mixtes, donnent des résultats bien moins précis que chez les substances 

 homogènes. 



À. Détermination suivant la méthode tïiermométrique. 



Les tableaux suivants ont été choisis parmi un bien plus grand nom- 

 bre de déterminations: 



Température 



Temps écoulé en 

 Vïoo min. 



Température 



Temps écoulé en 

 1 L nn min. 



Méthode Bellati et Lussaxa (93% KNO^ en mol.) dans la vapeur 



de benzol chloré. 



113,5 e 



114,5 



115,5 



116,5 



117,5 



118,5 



119,5 



120,5 



10 

 10 

 13 



18 

 24 

 30 

 44 



113,5' 

 114,5 

 115,5 

 116,5 

 117,5 

 118,5 

 119,5 

 120,5 



9 

 13 

 15 

 19 

 27 

 35 



